## Studi Pengaruh Fly Ash PLTU Bengkayang terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Bata Beton
Alex Kristian, Erwin Sutandar, Gatot Setya Budi
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak E-mail: alexkristian88@student.untan.ac.id 1 ; erwin_sutandar@yahoo.com 2* ; gatotsetyabudi@civil.untan.ac.id 3

## ABSTRAK
Fly  Ash merupakan  limbah  padat  yang  dihasilkan  dari  pembakaran  batubara  pada  pembangkit tenaga listrik.. Penggunaan material Fly Ash sebagai material pembentuk bata beton didasari pada sifat  material  ini  yang  memiliki  kemiripan  dengan  sifat  semen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mempelajari  sifat  fisis  dan  mekanis  dari  bata  beton  yang  dihasilkan.  Benda  uji  yang  digunakan adalah bata beton persegi panjang dengan ukuran 39 x 19 x 10 cm sebanyak 130 buah. Pembuatan bata beton dibuat dengan pasir sedang, Portland Semen Type 1, dan limbah Fly Ash yang diperoleh dari PLTU Bengkayang. Benda uji dibuat dengan substitusi Fly Ash yaitu 0%,5%,15%, 25%,dan 35% dari volume semen. Pengujian yang dilakukan adalah visual, berat isi, absorpsi, densitas dan kuat tekan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Secara visual bata beton telah memenuhi syarat tampak  luar  dan  ketentuan  toleransi  ukuran  sesuai  spesifikasi  SNI  03-0349-1989.  Berat  volume rata-rata bata beton  umur 28 hari  dengan variasi  0%, 5%, 15%, 25%, dan 35% adalah 1125,506 kg/m 3 ;1078,273  kg/m 3 ;  1059,109  kg/m 3 ;1049,933  kg/m 3 ;dan1042,645  kg/m 3 .  Densitas  rata-rata bata beton umur 28 hari dengan variasi 0%, 5%, 15%, 25%, dan 35% adalah 2,028 gr/cm 3 ;1,885 gr/cm 3 ;1,839 gr/cm 3 ;1,811  gr/cm 3 ;  dan 1,791 gr/cm 3 . Absorbsi  rata-rata bata beton  umur 28 hari dengan  variasi  0%,  5%,  15%,  25%,  dan  35%  adalah  20,06%;  16,56%;  14,95%;  14,33%;  dan 13,56%. Kuat tekan rata-rata bata beton umur 28 hari dengan variasi 0%, 5%, 15%, 25%, dan 35% adalah 1,200 MPa; 0,790 MPa; 0,657 MPa; 0,580 MPa; dan 0,518 MPa. Kata  Kunci:  abu  terbang,  bata  beton,  spesifikasi  SNI  03-0349-1989,  berat  volume,  densitas, absorbsi, kuat tekan

## ABSTRACT
Fly Ash is a solid waste created when coal  is burned in  power  plants. The use of Fly Ash in the production of concrete bricks affects the material's characteristics, which are comparable to those of cement. The objective of this thesis is to investigate the physical and mechanical characteristics of the manufactured bricks. The test item consisted of 130 39 x 19 x 10 cm rectangular bricks. Bricks are manufactured using medium sand, red lion cement, and Fly Ash waste from the Bengkayang power plant. The examples were created by substituting Fly Ash for 0%, 5%, 15%, 25%, and 35% of  the  cement  volume.  Visual,  bulk  density,  absorption,  density,  and  compressive  strength assessments were carried out. In accordance with SNI 03-0349-1989, based on the results of the conducted  tests,  the  outside  appearance  and  size  tolerance  criteria  for  the  bricks  have  been satisfied.  The  average  volume  weight  of  28-day-old  bricks  is  1125.506  kg/m3,  1078.273  kg/m 3 , 1059.109 kg/m 3 , 1049,933 kg/m 3 , and 1042.645 kg/m 3 . Average densities of 28-day-old bricks with variations of 0%, 5%, 15%, 25%, and 35% were 2,028 gr/cm 3 , 1,885 gr/cm 3 , 1,839 gr/cm 3 , 1,811 gr/cm 3 , and 1,791 gr/cm 3 . The average absorption of bricks aged 28 days with variations of 0%, 5%, 15%, 25%, and 35% was 20.06%, 16.56%, 14.95%, 14.33%, and 13.56%, respectively. The average compressive strength of 28-day-old bricks with 0%, 5%, 15%, 25%, and 35% variations was 1,200 MPa;0,790 MPa;0,657 MPa;0,580 MPa; and 0,518 MPa Keywords:  Fly  Ash,  SNI  03-0349-1989  spesification,  Concrete  bricks,  volume  weight,  density,
Absorption, Compressive Strength
Submitted: 01 April 2023 Reviewed: 06 Juni 2023 Revised: 17 Juli 2023 Published: 01 Februari 2024

## PENDAHULUAN
Bata  beton  merupakan  salah  satu  bahan bangunan  yang  umumnya  banyak  digunakan pada  bidang  konstruksi  seperti  pembangunan gedung  dan  konstruksi  dinding  pada  rumah. Bata  beton  sendiri  tersusun  dari  komposisi
antara  pasir,  air,  dan  semen  sebagai  media pengikatnya.  Bata  beton  yang  direncanakan dengan baik harus dapat menunjukkan beberapa hal  yaitu  memiliki  campuran  yang  ekonomis, pengerjaan  yang  mudah,  dan  tidak  memiliki rorngga dilapisan dan permukkaan luarnya.
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari  sifat  fisis  dan  mekanis  dari  bata beton  yang  ditambahkan  kadar  limbah  abu sebagai filler dalam campuran beton.

## Pengertian Bata Beton
Bata  Beton  merupakan  salah  satu  bahan bangunan  yang  umumnya  banyak  digunakan pada  bidang  konstruksi  seperti  pembangunan gedung  dan  konstruksi  dinding  pada  rumah. Bata  beton  sendiri  tersusun  dari  komposisi antara  pasir,  air,  dan  semen  sebagai  media pengikatnya.
Berdasarkan  SNI  03-0349-1989,  Conblock ( concrete  block )  atau  batu  cetak  beton  adalah komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau pozolan, pasir, air dan atau tanpa  bahan  tambahan  lainnya  ( additive ), dicetak  sedemikian  rupa  hingga  memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding.
Persyaratan bata beton yang baik menurut PUBI (1982) harus menunjukan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Permukaan  bata  beton  secara  fisik  harus mulus  dan  pada  sisi-sisi  bata  beton  harus tegak lurus satu sama lainnya.
2. Sebelum diaplikasikan pada bangunan, bata beton harus berumur minimal 1 bulan.
3. Dan  pada  saat  hendak  dipasang  pada dinding bangunan, bata beton harus dalam keadaan  yang  cukup  kering  atau  kadar airnya tidak lebih dari 15%.
Hasil  produksi  bata  beton  sebelum  dipasarkan harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  dimana persyaratan  tersebut  meliputi  pengujian  ukuran dan  tampak  luar,  pengujian  absorbsi  dan pengujian  kuat  tekan  seperti  yang  dapat  dilihat pada  SNI–03–0348–1989  mengenai  klasifikasi bata beton.
Tabel 1 Syarat Fisis dan Mekanis Mutu Kuat Tekan (Mpa) Penyerapan  Air Maksimal (%) I 6,377 25 II 4,415 35 III 2,943 - IV 1,668 -

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Bata Beton
Agar  mendapatkan  mutu  bata  beton  yang memenuhuhi  Syarat  Industri  Indonesia  (SII), faktor-faktor  yang  mempengaruhi  mutu  bata beton bergantung pada:
1. Faktor air semen, air yang digunakan pada campuran  bata  beton  harus  diberikan
takaran  tertentu  pula,  karena  apabila kondisi  campuran  air  yang  digunakan secara berlebih akan mengakibatkan kekuatan bata beton menjadi berkurang.
2. Umur  bata  beton,  kuat  tekan  akan bertambah  tinggi  seiring  bertambahnya umur  bata  beton.  Standar  kekuatan  bata beton  yang  dipakai  adalah  28  hari. Kekuatan  bata  beton  akan  mendapatkan peningkatan kekuatan seiring waktu.
3. Kepadatan Bata beton, untuk mendapatkan kekuatan bata beton yang baik, pembuatan bata  beton  harus  dibuat  sepadat  mungkin karena  dapat  membuat  bahan  semakin mengikat  dengan  keras.  Mutu  bata  beton (kuat tekan) dapat bertambah tinggi sesuai dengan umur bata betonnya.
4. Bentuk dan tekstur ukuran agregat, ukuran agregat  mempengaruhi  kualitas  mutu  bata beton,  jika  ukuran  butiran  agregat  lebih halus  maka  volume  pori  pada  bata  beton menjadi  lebih  kecil.  Memiliki  pori  yang sedikit pada bata beton dapat membuat bata beton  memiliki  tingkat  kemampatan  yang tinggi.

## Bahan Penyusun Bata Beton

## Semen Portland
Jenis  semen  yang  akan  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  semen  portland.  Secara umum, semen adalah bahan yang memiliki daya rekat  dimana  semen  digunakan  sebagai  media pengikat  ( bonding  material )  yang  dicampur secara  bersamaan  dengan  agregat  dan  air menjadi satu kesatuan.  Senyawa-senyawa kimia dari  semen  portland  tidak  stabil  secara termodinamis, sehingga sangat cenderung untuk bereaksi  dengan  air.  Karena  itu  apabila  semen dibiarkan  terbuka,  maka  semen  bisa  mengeras karena senyawa tersebut bereaksi dengan uap air yang ada di udara.
Agregat Halus
Agregat  halus  adalah  pasir  alam  yang mengalami proses perpecahan secara alami dari batuan yang besar menjadi butiran batuan yang berukuran lebih kecil. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah :
1. Agregat  harus  terdiri  dari  butiran-butiran yang  tajam  dan  keras  dengan  indeks kekerasan ≤ 2,2.
2. Agregat  halus  harus  besifat  kekal  dengan pengertian  tidak  pecah  atau  hancur  oleh pengaruh cuaca.
3. Tidak  mengandung  lumpur  lebih  dari  5% yang  ditentukan  terhadap  berat  kering. Apabila  agregat  halus  memiliki  kadar lumpur  lebih  dari  5%,  maka  perlu dilakukan  pencucian  guna  mengurangi kadar lumpur yang berlebih.
4. Agregat  halus  tidak  boleh  mengandung bahan organis yang banyak. Pembuktian ini dapat dilihat pada saat percobaan.

## Air
Fungsi  utama  air  dalam  campuran  bata  beton pada  hakekatnya  adalah  untuk  melangsungkan proses hidrasi dimana reaksi kimia antara semen dan  air  akan  menjadi  pasta  pengikat  agregat. Penggunaan  air  pada  pembuatan  bata  beton sebaiknya  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut (PBI 1971):
1. Air yang digunakan tidak boleh mengandung lumpur ataupun benda melayang lainnya lebih dari 2 gram/liter
2. Tidak  mengandung  garam,  minyak,  asam, alkali,  ataupun  bahan  yang  dapat  merusak dan mempengaruhi kualitas bata beton lebih dari 15 gram/liter
3. Tidak  mengandung  Klorida  (Cl)  lebih  dari 0,5 gram/liter
Abu Terbang ( Fly Ash )
Abu  batu  bara  merupakan  bagian  dari  sisa pembakaran  batu  bara  yang  berbentuk  partikel halus  amorf.  Abu  batu  bara  juga  merupakan bahan  anorganik  yang  dapat  terbentuk  karena terjadinya  perubahan  bahan  mineral  pada  saat proses pembakarannya. Proses pembakaran batu bara  pada  pembangkit  uap dapat  menghasilkan dua  jenis  abu.  Abu  yang  dihasilkan  antara  lain adalah  abu  terbang  ( fly  ash )  dan  abu  dasar (bottom ash). Komposisi limbah batu bara terdiri dari 10-20% abu dasar ( bottom ash ) dan 80-90% berupa  abu  terbang  ( fly  ash ).  Karena  jumlah yang  begitu  berlimpah  maka  dicari  suatu alternatif yang digunakan dalam bahan konstruksi.
Penggunaan  material fly  ash sebagai  material pembentuk  bata  beton  didasari  pada  sifat material  ini  yang  memiliki  kemiripan  dengan sifat  semen  (Naibaho  et  al,  2016).  Kemiripan sifat ini dapat dilihat dari dua sifat utama  yaitu sifat  fisik  dan  kimiawinya.  Dari  segi  fisik, material  Fly  Ash  memiliki  kemiripan  dengan semen dalam hal kehalusan butir-butirnya. Sifat kimia  yang dimiliki  oleh  Fly  Ash  berupa  silica dan alumina dengan presentase mencapai 80%. Adanya kemiripan sifat-sifat ini dapat menjadikan fly  ash sebagai  material  pengganti
untuk mengurangi jumlah semen pada pembuatan bata beton.
Fly Ash bersifat pozzolan dan memiliki ukuran maksimum  sebesar  4,75  mm  dan  butiran minimum  0,074  mm  yang  menyerupai  bubuk halus.  Dari  sifat  fisiknya, Fly  Ash memiliki butiran  halus  yang  lolos  ayakan  No.325  (45 milimicron)  5-27%.  Komponen  utama  dari Fly Ash adalah  silica  (SiO 2 ),  alumina  (Al 2 O 3 ),  besi oksida (Fe 2 O 3 ), kalsium (CaO); dan magnesium, potassium,  sodium,  titanium,  dan  belerang dalam jumlah yang sedikit.
Fly  ash tidak  memiliki  kemampuan  mengikat seperti  semen,  teapi  dengan  adanya  air  dan ukuran  partikel  yang  halus,  unsur  yang terkandung dalam fly ash yakni unsur silika dan alumina  akan  bereaksi  secara  kimia  dengan kalsium  hidroksida,  dan  pada  akhirnya,dengan adanya proses hidrasi semen maka fly ash dapat menghasilkan  zat  yang  memiliki  kemampuan mengikat.
Menurut SNI
S-15-1990-F mengenai spesifikasi, fly ash digolongkan menjadi 3 jenis,
yaitu:
1.  Kelas F :  Abu terbang yang dihasilkan  dari  pembakaran batu  bara  jenis  antrasit  dan bituminous. 2.  Kelas C :  Abu terbang yang dihasilkan  dari  pembakaran batu  bara  jenis  lignite  dan subbituminous.
3.  Kelas N :  Pozzolan alam, seperti tanah diatome,  shale,  tufa,  abu gunung berapi atau pumice.
Fungsi abu batubara sebagai bahan aditif dalam beton  bisa  sebagai  pengisi  ( filler )  yang  akan menambah  internal  kohesi  dan  mengurangi porositas sebagai daerah transisi yang merupakan  daerah  terkecil  dalam  beton, sehingga beton menjadi lebih kuat.

## METODOLOGI PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti dalam  penelitian  ini,  benda  uji  secara keseluruhan  dapat  disebut  sebagai  populasi sedangkan  yang  akan  mewakili  sebagian  dari populasi disebut dengan sampel.
Tabel 4. Daftar Sampel Benda Uji
Benda Uji (%) Uji  Tekan  dan  berat volume Hari Ke- Uji Serapan Air Densitas 7 14 21 28
Fly Ash 0  % 5 5 5 5 5 1 Fly Ash 5  % 5 5 5 5 5 1 Fly Ash 15  % 5 5 5 5 5 1 Fly Ash 25  % 5 5 5 5 5 1 Fly Ash 35  % 5 5 5 5 5 1 Jumlah 100 25 5 Total 130

## Kebutuhan Bahan (mix design)
Tabel 5. Perencanaan Kebutuhan Bahan
Volume Varian Berat Air Semen Fly Ash Pasir % kg/m 3 (ltr) (kg) (kg) (kg) 1 m 3 0 1558,42 59,59 170,26 0 1328 5 1553,06 59,59 161,72 3,16 1328 15 1542,35 59,59 144,72 9,47 1328 25 1531,63 59,59 127,69 15,78 1328 35 1520,91 59,59 110,67 22,09 1328

## Pengujian Bata beton
Pengukuran dimensi bata beton Pengujian  Visual  sendiri  meliputi  2  pengujian, diantaranya adalah pemeriksaan pandangan luar dan pemeriksan ukuran. Dan berikut merupakan hal-hal  yang  dilakukan  dalam  pengujian  visual pada bata beton.
Pengujian Berat Volume Pengujian  berat  volume  dilakukan  untuk pengukuran  berat  setiap  satuan  volume  benda. Semakin tinggi berat suatu benda maka semakin berat pula setiap berat setiap volumenya. Setelah mendapatkan  data-data  yang  diperlukan,  berat isi sampel dapat dihitung dengan rumus berikut.
BV = 𝑤 𝑣
Dimana BV = Berat Volume (Kg/m 3 ) W
= Berat Benda Uji (gr)
V = Volume Benda Uji (m 3 ) Pengujian Densitas
Digunakan metode
Archimedes untuk menghitung  besarnya  densitas  bata  beton dengan  persamaan  sebagai  berikut  (Sijabat  K,
2007) 𝜌 pc = 𝑚𝑠 𝑚𝑏 − (𝑚𝑔 − 𝑚𝑘) 𝑥 𝜌 𝑎𝑖𝑟
Dimana : ρ pc    =  densitas bata beton (gr/cm 3 ) ms =  massa sampel kering (gr)
mb =  massa  sampel  setelah  direndam  air
(gr)
mg    =  massa sampel beserta tali penggantung di dalam air (gr)
mk =  massa tali penggantung (gr)
Pengujian Absorbsi Bata Beton
Setelah  itu  bata  beton  direndam  kedalam air  selama  24  jam,  bata  beton  diangkat  dan dibiarkan  kering  udara  kemudain  ditimbang kembali beratnya.
Wa = 𝑀𝑗−𝑀𝑘 𝑀𝑘 𝑥 100% Dimana Wa = Water Absorption (%) Mk =  Massa Benda Kering (gr) Mj = Massa Benda dalam Kondisi Jenuh
(gr)

## Pengujian Kuat Tekan Bata beton
Kuat  tekan  beton  adalah  besarnya  beban persatuan  luas  yang  menyebabkan  benda  uji beton  hancur  bila  dibebani  dengan  gaya  tekan tertentu  yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan dihitung dengan persamaan berikut:
P = 𝐹𝑚𝑎𝑘𝑠 𝐴 Dimana P = Kuat Tekan (kg/m2) Fmaks  = Gaya Maksimum (kg) A = Luas Permukaan Benda Uji (cm2)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Benda Uji Pengujian Visual Bata beton Tabel 9. Pemeriksaan Ukuran Bata beton
Variasi Panjang Tebal Lebar Benda Uji (mm) SNI 03- 0349- 1989 Benda Uji (mm) SNI 03- 0349- 1989 Benda Uji (mm) SNI 03- 0349- 1989 0 % 390 390 +3
-5 100 100 ±
2 190 190 +3 -5
5 %
390 390 +3 -5 100 100 ± 2 190 190 +3 -5
15 %
390 390 +3 -5 100 100 ±
2 190 190 +3 -5 25 % 390 390 +3 -5 100 100 ± 2 190 190 +3 -5 35 % 390 390 +3
-5
100 100 ± 2 190 190 +3   - 5
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ukuran  dimensi pada  tabel,  maka  dapat  disimpulkan  dimensi ukuran  (panjang,  lebar,  dan  tebal)  kelompok benda uji 1:6 dengan variasi 5% ,15% ,25% dan 35%  sudah  memenuhi  SNI  03-0349-1989. Penambahan  proporsi  campuran  bahan  pada bata  beton  tidak  mempengaruhi  ukuran  bata beton,  karena  perbedaan  ukuran  benda  uji mungkin  terjadi  karena  kurang  sempurnanya proses  penekanan  dan  penggetaran  pada  saat
pencetakan benda uji.
Pengujian Berat Volume Bata beton Tabel  10. Analisa  Pengujian  Berat  Volume  Bata beton Variasi 0 %
N o Keterang an Berat Volume  (kg/m 3 ) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 1 Sampel 1 1153.8 4 1149.7 9 1148.4 4 1148.4 4 2 Sampel 2 1140.3 5 1139.0 0 1137.6 5 1137.6 5 3 Sampel 3 1129.5 5 1125.5 0 1125.5 0 1125.5 0 4 Sampel 4 1114.7 1 1110.6 6 1109.3 1 1107.9 6 5 Sampel 5 1114.7 1 1110.6 6 1107.9 6 1107.9 6 Rata- Rata 1130.6 3 1127.1 2 1125.7 7
1125.5 0
Gambar 3. Grafik Berat Volume Vs Umur Bata beton dengan Substitusi Fly Ash 0 %
Dari  tabel  diatas,  berat  volume  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 0% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 1107.96 – 1148.44 kg/m 3 adalah 1125.50 kg/m 3 . Tabel  11. Analisa  Pengujian  Berat  Volume  Bata beton Variasi 5 %
No Keterangan Berat Volume  (kg/m 3 ) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 1 Sampel 1 1106.61 1105.26 1103.91 1102.56 2 Sampel 2 1091.76 1087.71 1085.02 1083.67 3 Sampel 3 1083.67 1080.97 1074.22 1072.87 4 Sampel 4 1079.62 1075.57 1072.87 1071.52 5 Sampel 5 1068.82 1063.42 1062.07 1060.72 Rata- Rata 1130.63 1086.10 1082.59 1079.62
Gambar 4. Grafik Berat Volume Vs Umur Bata beton dengan Substitusi Fly Ash 5 %
Dari  tabel  di  atas,  berat  volume  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 5% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 1060.72-1102.56 kg/m 3 adalah 1078.273 kg/m 3 .
Tabel  12. Analisa  Pengujian  Berat  Volume  Bata beton Variasi 15 %
No Keterangan Berat Volume  (kg/m 3 ) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 1 Sampel 1 1080.97 1078.27 1078.27 1078.27 2 Sampel 2 1076.92 1074.22 1074.22 1074.22 3 Sampel 3 1075.57 1074.22 1072.87 1071.52 4 Sampel 4 1044.53 1044.53 1041.83 1040.48 5 Sampel 5 1037.78 1035.08 1032.38 1031.03 Rata- Rata 1130.63 1063.15 1061.80 1059.91
Gambar 5. Grafik Berat Volume Vs Umur Bata beton dengan Substitusi Fly Ash 15 % Dari  tabel  di  atas,  berat  volume  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 15% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara  1031.039  –  1078.273    kg/m 3 adalah 1059.10 kg/m 3 .
Tabel  13. Analisa  Pengujian  Berat  Volume  Bata beton Variasi 25 %
No Keterangan Berat Volume  (kg/m 3 ) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 1 Sampel 1 1078.27 1071.52 1070.17 1070.17 2 Sampel 2 1064.77 1063.42 1062.07 1060.72 3 Sampel 3 1060.72 1059.37 1058.03 1055.33 4 Sampel 4 1055.33 1051.28 1048.58 1048.58 5 Sampel 5 1020.24 1017.54 1016.19 1014.84 Rata- Rata 1130.63 1055.60 1052.63 1051.01
Gambar 6. Grafik Berat Volume Vs Umur Bata beton dengan Substitusi Fly Ash 25 %
Dari  tabel  di  atas,  berat  volume  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 25% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara  1014.845  –  1070.175  kg/m 3 adalah 1049.93 kg/m 3 .
Tabel  14. Analisa  Pengujian  Berat  Volume  Bata beton Variasi 35 %
No Keterangan Berat Volume  (kg/m 3 ) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 1 Sampel 1 1067.47 1064.77 1064.77 1062.07 2 Sampel 2 1051.28 1049.93 1049.93 1048.58 3 Sampel 3 1044.53 1044.53 1041.83 1041.83 4 Sampel 4 1037.78 1035.08 1032.38 1029.69 5 Sampel 5 1037.78 1035.08 1032.38 1031.03 Rata- Rata 1130.63 1047.77 1045.88 1044.26
Gambar 7. Grafik Berat Volume Vs Umur Bata beton dengan Substitusi Fly Ash 35 %
Dari  tabel  diatas,  berat  volume  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 35% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara  1031.039  –  1062.078  kg/m 3 adalah 1042.64 kg/m 3 .
Gambar 8. Grafik Berat Volume 28 Hari Vs Variasi Bata beton
Dapat  dilihat  pada  tabel  di  atas,  berat  volume bata beton mengalami penurunan seiring dengan penambahan waktu pengeringan dan mengalami penurunan  setelah  dilakukan  penambahan Fly Ash pada  Bata  beton  .  Hal  ini  menunjukkan bahwa bata beton Fly Ash merupakan bata beton ringan yang bisa membuat pemasangan dinding lebih cepat dan menurunkan beban konstruksi di bawahnya.

## Pengujian Densitas Bata beton
Tabel  15. Analisa  Pengujian  Densitas  Bata  beton Variasi 0 %
No Keterangan Densitas  (gr/cm 3 ) 28 hari 1 Sampel 1 1.691 2 Sampel 2 2.224 3 Sampel 3 2.331 4 Sampel 4 2.097 5 Sampel 5 1.795 Rata - rata 2.028
Dari tabel di atas, Densitas rata-rata pada umur 28  hari  Bata  beton  dengan  variasi  1:6 Fly  Ash 0%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan  nilai antara 1.691 – 2.331 gr/cm 3 adalah 2.028 gr/cm 3 .
Tabel  16. Analisa  Pengujian  Densitas  Bata  beton Variasi 5 % No Keterangan Densitas  (gr/cm 3 ) 28 hari 1 Sampel 1 1.839 2 Sampel 2 1.839 3 Sampel 3 2.143 4 Sampel 4 1.936 5 Sampel 5 1.669 Rata - rata 2.028
Dari tabel di atas, Densitas rata-rata pada umur 28  hari  Bata  beton  dengan  variasi  1:6 Fly  Ash 5%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan  nilai antara 1.669 -  2.143 gr/cm 3 adalah 1.885 gr/cm 3 . Tabel  17. Analisa  Pengujian  Densitas  Bata  beton Variasi 15 %
No Keterangan Densitas  (gr/cm 3 ) 28 hari 1 Sampel 1 1.936 2 Sampel 2 1.848 3 Sampel 3 1.839 4 Sampel 4 1.795 5 Sampel 5 1.778 Rata - rata 2.028
Dari tabel di atas, Densitas rata-rata pada umur 28  hari  Bata  beton  dengan  variasi  1:6 Fly  Ash 15%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan  nilai antara  1.778  –  1.936  gr/cm 3 adalah  1.839 gr/cm3.
Tabel  18. Analisa  Pengujian  Densitas  Bata  beton Variasi 25 %
No Keterangan Densitas  (gr/cm 3 ) 28 hari 1 Sampel 1 1.795 2 Sampel 2 1.783 3 Sampel 3 1.839 4 Sampel 4 1.859 5 Sampel 5 1.778 Rata - rata 2.028
Dari tabel di atas, Densitas rata-rata pada umur 28  hari  Bata  beton  dengan  variasi  1:6 Fly  Ash 25%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan  nilai antara 1.795 – 1.859 gr/cm 3 adalah 1.811 gr/cm 3.
Tabel  19. Analisa  Pengujian  Densitas  Bata  beton Variasi 35 %
No Keterangan Densitas  (gr/cm 3 ) 28 hari 1 Sampel 1 1.691 2 Sampel 2 1.860 3 Sampel 3 1.761 4 Sampel 4 1.783 5 Sampel 5 1.861 Rata - rata 2.028
Dari tabel di atas, Densitas rata-rata pada umur 28  hari  Bata  beton  dengan  variasi  1:6 Fly  Ash 35%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan  nilai antara 1.691 – 1.861 gr/cm 3 adalah 1.791 gr/cm 3
Gambar 9. Grafik Densitas Vs Variasi Bata beton
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai densitas  ( density )  bata  beton  mengalami penurunan  setelah  dilakukan  penambahan fly ash .  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang dikemukakan  diawal  yaitu  semakin  besar penambahan fly ash maka nilai densitasnya akan semakin kecil.
Pengujian Absorbsi Bata beton
Tabel  20. Analisa  Pengujian  Absorbsi  Bata  beton Variasi 0 %
No  Keterangan Absorbsi (%) 28 Hari SNI 03-0349-1989 1 2 3 4 1 Sampel 1 20.625 25  35 - - 2 Sampel 2 20.000 25  35 - - 3 Sampel 3 21.587 25  35 - - 4 Sampel 4 20.563 25  35 - - 5 Sampel 5 17.534 25  35 - - Rata - Rata 20.062 Dari  tabel  diatas,  Penyerapan  rata-rata pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly  Ash 0%  didapat  data  dari  5  sampel  dengan nilai antara 17.534 – 21.587 % adalah 20.06 %.
Tabel  21. Analisa  Pengujian  Absorbsi  Bata  Beton Variasi 5 %
No  Keterangan Absorbsi (%) 28 Hari SNI 03-0349-1989 1 2 3 4 1 Sampel 1 15.526 25  35 - - 2 Sampel 2 16.901 25  35 - - 3 Sampel 3 15.493 25  35 - - 4 Sampel 4 17.534 25  35 - - 5 Sampel 5 17.333 25  35 - - Rata - Rata 16.558
Dari  tabel  di  atas,  Penyerapan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 5% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 15.526 – 17.534% adalah 16.558%.
Tabel  22. Analisa  Pengujian  Absorbsi  Bata  beton Variasi 15 %
No  Keterangan Absorbsi (%) 28 Hari SNI 03-0349-1989 1 2 3 4 1 Sampel 1 14.286 25  35 - - 2 Sampel 2 14.286 25  35 - - 3 Sampel 3 14.925 25  35 - - 4 Sampel 4 14.706 25  35 - - 5 Sampel 5 16.571 25  35 - - Rata - Rata 14.955 Dari  tabel  di  atas,  Penyerapan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 15% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 14.286 – 16.571% adalah 14.955%.
Tabel  23. Analisa  Pengujian  Absorbsi  Bata  beton Variasi 25 %
No  Keterangan Absorbsi (%) 28 Hari SNI 03-0349-1989 1 2 3 4 1 Sampel 1 14.744 25  35 - - 2 Sampel 2 14.571 25  35 - - 3 Sampel 3 14.722 25  35 - - 4 Sampel 4 13.333 25  35 - - 5 Sampel 5 14.286 25  35 - - Rata - Rata 14.331
Dari  tabel  di  atas,  Penyerapan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 25% didapat data dari 3 sampel dengan nilai antara 13.33 – 14.744 % adalah 14.331 %.
Tabel  24. Analisa  Pengujian  Absorbsi  Bata  beton Variasi 35 %
No  Keterangan Absorbsi (%) 28 Hari SNI 03-0349-1989 1 2 3 4 1 Sampel 1 14.925 25  35 - - 2 Sampel 2 12.500 25  35 - - 3 Sampel 3 14.722 25  35 - - 4 Sampel 4 13.333 25  35 - - 5 Sampel 5 12.308 25  35 - - Rata - Rata 13.558
Dari  tabel  di  atas,  Penyerapan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 25% didapat data dari 3 sampel dengan nilai antara 13.33 – 14.744% adalah 14.331%.
Gambar 10. Grafik Absorbsi Vs Variasi Bata beton
Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa daya serap air bata beton yang mengalami penurunan seiring dengan penambahan waktu pengeringan dan mengalami penurunan setelah dilakukan fly ash .  Hal  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang dikemukakan  di  awal  yaitu  semakin  besar penambahan fly  ash maka  nilai  daya  serap airnya akan semakin kecil.
Pengujian Kuat Tekan Bata beton Tabel 25. Analisa Pengujian Kuat Tekan Bata beton Variasi 0 %
No. Kuat Tekan (MPa) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari SNI 03-0349-1989 I
II III IV Sampel 1 0.89 0.84 1.07 1.18 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 2 0.84 0.89 1.15 1.28 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 3 1.00 0.92 1.05 1.20 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 4 0.94 0.87 1.00 1.15 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 5 0.97 0.76 0.94 1.18 6.4 4.4 2.9 1.7 Rata - Rata 0.86 0.93 1.04 1.20
Gambar 11. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi 0 %
Dari  tabel  di  atas,  Kuat  Tekan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 0% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 1.180 – 1.282 Mpa adalah 1,200  MPa.
Tabel 26. Analisa Pengujian Kuat Tekan Bata beton Variasi 5 %
No. Kuat Tekan (MPa) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari SNI 03-0349-1989 I II III IV Sampel 1 0.53 0.59 0.79 0.76 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 2 0.48 0.61 0.76 0.82 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 3 0.56 0.69 0.71 0.84 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 4 0.59 0.59 0.69 0.76 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 5 0.43 0.61 0.61 0.74 6.4 4.4 2.9 1.7 Rata - Rata 0.52 0.62 0.71 0.79
Gambar 12. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi 5 %
Dari  tabel  di  atas,  Kuat  Tekan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 5% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 0.744– 0.846 MPa adalah 0.790 MPa.
Tabel 27. Analisa Pengujian Kuat Tekan Bata beton Variasi 15 %
No. Kuat Tekan (MPa) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari SNI 03-0349-1989 I II III IV Sampel 1 0.51 0.53 0.66 0.59 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 2 0.53 0.59 0.59 0.69 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 3 0.56 0.59 0.64 0.64 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 4 0.51 0.61 0.61 0.69 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 5 0.48 0.56 0.61 0.66 6.4 4.4 2.9 1.7 Rata - Rata 0.52 0.58 0.62 0.65
Gambar 13. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi 15%
Dari  tabel  di  atas,  Kuat  Tekan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 15% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 0.590 – 0.693 Mpa adalah 0.657 MPa.
Tabel 28. Analisa Pengujian Kuat Tekan Bata beton Variasi 25 %
NO. Kuat Tekan (MPa) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari SNI 03-0349-1989 I II III IV Sampel 1 0.35 0.43 0.59 0.59 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 2 0.46 0.46 0.56 0.59 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 3 0.33 0.46 0.51 0.53 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 4 0.30 0.41 0.46 0.56 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 5 0.30 0.38 0.51 0.61 6.4 4.4 2.9 1.7 Rata - Rata 0.35 0.43 0.52 0.58
Gambar 14. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi 25%
Dari  tabel  di  atas,  Kuat  Tekan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 25% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 0.590-0.616 Mpa adalah 0.580 MPa.
Tabel 29. Analisa Pengujian Kuat Tekan Bata beton Variasi 35 %
NO. Kuat Tekan (MPa) 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari SNI 03-0349-1989 I II III IV Sampel 1 0.33 0.38 0.46 0.51 6.4 4.4 2.9 1.7 Sampel 2 0.30 0.38 0.43 0.48 6.4 4.4 2.9 1.7
Sampel 3 0.23 0.35 0.43 0.53 6.4 4.4 2.9 1.7
Sampel 4 0.25 0.30 0.41 0.56 6.4 4.4 2.9 1.7
Sampel 5 0.30 0.33 0.48 0.48 6.4 4.4 2.9 1.7
Rata - Rata 0.28 0.35 0.44 0.51
Gambar 15. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi 35%
Dari  tabel  di  atas,  Kuat  Tekan  rata-rata  pada umur 28 hari Bata beton dengan variasi 1:6 Fly Ash 35% didapat data dari 5 sampel dengan nilai antara 0.487 -0.564 Mpa adalah 0.518 MPa.
Gambar 16. Grafik Kuat Tekan Vs Umur Bata beton Variasi Bata beton
Kuat  Tekan  bata  beton  mengalami  kenaikan seiring dengan penambahan waktu pengeringan dan  mengalami  penurunan  setelah  dilakukan substitusi Fly  Ash terhadap  semen  pada  Bata beton.

## KESIMPULAN
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kuat tekan dari Bata beton dengan Substitusi Fly Ash tidak  masuk  kedalam  klasfikasi,  diantarnya sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian yang didasari oleh SNI 03-0349-1989 didapatkan kuat tekan bruto rata-rata pada umur 28 hari pada bata beton dengan substitusi 5% Fly Ash sebesar 0,790 MPa, bata beton dengan substitusi 15% Fly Ash sebesar 0,657 MPa, bata beton dengan substitusi 25% Fly Ash sebesar 0,580  MPa, bata  beton  dengan  substitusi  35% Fly  Ash sebesar 0,518 MPa dan bata beton dengan substitusi Fly  Ash 0%  sebagai  Bata  beton pembanding sebesar 1,200 Mpa
2. Dari  hasil  penelitian  didapatkan  berat volume  rata-rata  pada  umur  28  hari  pada bata  beton  dengan  substitusi  5% Fly  Ash adalah sebesar 1078.273 kg/m 3 , bata beton dengan  substitusi  15% Fly  Ash sebesar 1059.109  kg/m 3 ,  bata  beton  dengan
substitusi  25% Fly  Ash sebesar  1049.933 kg/m 3 ,  bata  beton  dengan  substitusi  35%
Fly  Ash sebesar  1042.645  kg/m 3 dan  bata beton dengan substitusi Fly Ash 0% sebagai Bata  beton  pembanding  sebesar  1125.506 kg/m 3 .
3. Dari  hasil  penelitian  didapatkan  densitas rata-rata pada umur 28 hari pada bata beton dengan  substitusi  5% Fly  Ash adalah sebesar  1.885  gr/cm 3 ,  bata  beton  dengan substitusi  15% Fly  Ash sebesar  1.836 gr/cm 3 ,  bata  beton  dengan  substitusi  25%
Fly  Ash sebesar  1.839  gr/cm 3 ,  bata  beton dengan  substitusi  35% Fly  Ash sebesar
1.811  gr/cm 3 dan  bata  beton  dengan substitusi Fly  Ash 0%  sebagai  Bata  beton pembanding sebesar 2.028 gr/cm 3 .
4. Dari  hasil  penelitian  didapatkan  Absorbsi rata-rata pada umur 28 hari pada bata beton dengan  substitusi  5% Fly  Ash adalah sebesar  16.56%,  bata  beton  dengan substitusi  15% Fly  Ash sebesar  14.95%, bata  beton  dengan  substitusi  25% Fly  Ash sebesar  14.33%,  bata  beton  dengan substitusi 35% Fly Ash sebesar 13,56%  dan bata  beton  dengan  substitusi Fly  Ash 0% sebagai  Bata  beton  pembanding  sebesar 20.06%.
5. Berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa penggunaan limbah Fly Ash dapat  digunakan  sebagai  bahan substitusi semen. Walaupun kuat tekan bata beton  dengan  substitusi Fly  Ash tidak masuk  klasifikasi  menurut  SNI  03-0349- 1989, bata beton dengan substitusi Fly Ash terhadap semen ini masih dapat dimanfaatkan sebagai dinding pada rumah.

## DAFTAR PUSTAKA
ASTM  C  187  –  86.  Normal  consistency  of hydraulic  cement.  American  Society  for Testing and Material.
Badan  Standarisasi  Nasional  (1990).  SNI  03-
1971-1990:  Metode  Pengujian  Kadar  Air Agregat,  Badan  Stadardisasi  Nasional, Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (1996).  SNI  03-
4142-1996 Metode Pengujian Kadar Lumpur Agregat. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (1990).  SNI  03- 1970-1990:  Metode  Pengujian  Berat  Jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional  (1998).  SNI  03- 4804-1998  Tentang  Metode  Pengujian Bobot  Isi  dan  Rongga  Udara  dalam Agregat, Pusjatan – Balitbang PU.
Badan  Standarisasi  Nasional  (1992).  SNI  03- 2816-1992,  Metode  Pengujian  Kotoran Organik  dalam  Pasir  untuk  Campuran Mortar Atau Beton.
Badan  Standarisasi  Nasional  (1929).  SNI  03- 0349-1989.  Bata  beton  untuk  pasangan dinding.  Indonesia,  Standar  Nasional Nasional.
Badan  Standarisasi  Nasional  (2004).  SNI  15-
0302-2004 Semen Portland Pozolan. Badan Standar Nasional. Bandung.
Badan  Standarisasi  Nasional  (2008).  SNI 1970:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus.  Badan Standar Nasional. Bandung.
Badan  Standarisasi  Nasional  (2002).  SNI  03-
6820-2002  Spesifikasi  Agregat  Halus Untuk  Pekerjaan  Adukan  dan  Plesteran Dengan  Bahan  Dasar  Semen.  Badan
Standar Nasional. Bandung. Departemen Pekerjaan Umum. (1982). Persyaratan  Umum  Bahan  Bangunan  di Indonesia, Bandung
Hardianto,  R.,  Sutandar,  E.,  &  Supriyadi,  A.
(2018).  Studi  Eksperimental  Pembuatan Bata  Ringan  Foam  Agent  (Busa)  dengan Variasi  Pemakaian  Air.  JeLAST:  Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, 5(1).
Insan,  M.  K.,  Hariati,  F.,  &  Taqwa,  F.  M.  L.
(2020).  Studi  Pemanfaatan  Fly  Ash  dan Bottom  Ash  sebagai  Material  Stabilisasi Tanah  Dasar  (Studi  Kasus:  Pekerjaan Subgrade untuk Jalan Lingkungan di PLTU Sulawesi  Utara  II,  Kabupaten  Minahasa Selatan, Sulawesi Utara). Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil, 3(2), 39–44. https://doi.org/10.32832/komposit.v3i2.32
57
Modestus,  M.,  Sutandar,  E.,  &  Samsurizal,  E.
(2017). Uji  Individu  Bata  Ringan  dengan Foam  Agent  Berdasarkan  Variasi  Ukuran Pasir (Doctoral  dissertation,  Tanjungpura University).
Munir,  M.,  (2008),  Pemanfaatan  Abu Batubara (fly  ash)  untuk  Hollow  Block  yang Bermutu  dan  Aman  bagi  Lingkungan, Thesis,  Pascasarjana  Teknik,  Universitas Diponegoro
Naibaho, A., Takim, T., & Ningrum, D. (2016).
Pengaruh  Penggunaan  Abu  Terbang  (Fly Ash) Terhadap Kuat Tekan dan Penyerapan Air  Pada  Mortar. Reka  Buana:  Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia , 1 (2), 91-100.
Siagian,  H.,  dan  Dermawan,  A.  (2011), Pengujian  Sifat  Mekanik  Batako  Yang Dicampur  Abu  Terbang  (Fly  ash),  Jurnal Sains Indonesia, 35(1): 23-28.
Sianturi, M. J. M., Supriyadi, A., & Sutandar, E. (2016).  Studi  Penggunaan  Cangkang Kerang  sebagai  Pengganti  Agregat  Halus pada  Mortar. JeLAST:  Jurnal  PWK,  Laut,
Sipil, Tambang , 3 (3).